## ANALISIS KOHESI DAN SUDUT GESEK ANTARA TANAH GAMBUT-GEOTEKSTIL (STUDI TANAH GAMBUT DI KABUPATEN BANJAR)
oleh : Muhammad Fitriansyah Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : fitriansyahm3@gmail.com
Dyah Pradhitya Hardiani Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : dyah_hardiani@yahoo.com

## Ichwan Setiawan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Email : ichwansetiawan83@gmail.com
Abstrak : Cukup banyak proyek pembangunan di Kalimantan Selatan menggunakan bahan  geotekstil untuk meningkatkan daya dukung tanah terutama pada tanah lunak (gambut). Interaksi butiran pada permukaan tanah-geotekstil sangat berpengaruh terhadap nilai gaya gesek tanah, interaksi tanah dengan geotekstil bisa saja berbeda tergantung jenis tanahnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui nilai kohesi, sudut gesek, dan rasio  gesek  antar  muka  tanah  gambut  dengan  geotekstil  dalam  kondisi  tidak  terendam  air  dan  kondisi terendam air . Metode yang digunakan adalah metode eksperimen skala laboratorium dengan kondisi benda uji tidak terendam dan terendam air. Geotekstil yang digunakan yaitu woven (HRX250) dan dan non woven (TS600). Hasil pengujian diketahui tanah gambut asli yang berada di Kabupaten Banjar memiliki kohesi (c) 0,017 dan sudut gesek 14,82 0 untuk kondisi tidak terendam air, sedangkan kondisi terendam air memiliki kohsi (c) 0,029 dan sudut gesek 10,78 0 . Gesek antar muka tanah gambut-geotekstil woven (HRX250) kondisi tidak terendam air 11,59 0 dengan rasio (  /  ) 0,78  dan kondisi terendam air 9,32 0 dengan rasio (  /  ) 0,86. Gesek antar muka tanah gambut-geotekstil non woven (TS600) kondisi tidak terendam air 12,97 0 dengan rasio (  /  ) 0,86  dan kondisi terendam air 9,10 0 dengan rasio (  /  ) 0,84.
Kata Kunci : Gambut, tanah lunak, Geotekstil
Abstract: Quite  a  lot  of  development  projects  in  South  Kalimantan  use  Geotextile  materials  to  increase  the carrying capacity of soils, especially on soft soils (Peat). The interaction of grain on the surface of the soil-geotextile is  very  influential  on  the  value  of  the  shear  force  of  the  soil,  the  interaction  of  the  soil-Geotextile  may  differ depending on the type of soil. The purpose of this study as a reference material in science and planning in the field of development on peat soils that apply geotextile as reinforcement material. The method used is a laboratory- scale  experimental  method  with  the  condition  of  the  specimens  not  submerged  and  submerged  in  water. Geotextiles used are Woven (HRX250) and Non Woven (TS600). The test results revealed that the original peat soil in Banjar District had cohesion (c) 0.017 and Shear Angle of 14.820 for conditions not submerged in water, while the submerged conditions had cohesion (c) 0.029 and shear angle of 10.780. Friction of the peat-geotextile Woven (HRX250) interface is not submerged under water 11,590 with a ratio (  /  ) of 0.78 and a submerged condition of 9.320 with a ratio of (  /  ) of 0.86. Non-Woven Peat-Geotextile Interfaces (TS600) non-submerged underwater condition of 12,970 with a ratio (  /  ) of 0.86 and underwater conditions of 9,100 with a ratio (  /  ) of 0.84.
Keyword: Gambut, soft soil, Geotextile

## Pendahuluan
Tanah  gambut  memiliki  daya  dukung  yang rendah dan banyak menimbulkan permasalahan di dalam kegiatan konstruksi. ini  disebabkan  kompresibilitasnya  yang tinggi.  Selain  itu,  struktur  tanah  gambut didominasi  oleh  bahan-bahan  organik  dari hasil pembusukan tumbuh-tumbuhan membuat tanah gambut memiliki kandungan  serat  organik  lebih  banyak dibandingkan  dengan  jenis  tanah  lainnya. Tanah  gambut  banyak  dijumpai  di  daerah Kalimantan  khususnya  di  Kalimantan Selatan  dan  Kalimantan  Tengah.  Cukup banyak proyek pembangunan di Kalimantan Selatan  menggunakan  bahan  geotekstil untuk  meningkatkan  daya  dukung  tanah terutama  pada  tanah  lunak  (gambut). Interaksi  butiran  pada  permukaan  tanah dengan  geotekstil  sangat  berpengaruh terhadap  nilai  daya  dukung  tanah,  namun interaksi  tanah-geotekstil  (  )  bisa  saja berbeda-beda tergantung dari jenis tanahnya.  Saat  ini  masih  kurang  penelitian tanah  gambut  khususnya  dalam  tinjauan gaya gesek antara permukaan tanah gambut dengan permukaan geotekstil.
Geotekstil adalah sebuah bahan geo syntetic yang  tidak  tembus  air.  Bahan  ini  dapat digunakan sebagai separator atau pemisah, drainase,  filter  atau  penyaringan,  dan perkuatan  sebagai  tulangan  (Laksono, 2011).  Geotekstil  digunakan  sebagai separator  atau  pemisah  yaitu  untuk mencegah  dua  tanah  yang  berbeda  dari bahan  atau  jenis  tanah  yang  berbeda, sedangkan sebagai drainase adalah air akan mengalir  sepanjang  jalan  geotekstil  secara vertikal dan horisontal. Selain itu, geotekstil juga  digunakan  sebagai  filtrasi  atau penyaringan yang berfungsi untuk membatasi migrasi partikel lain dalam tanah halus dari sebuah massa tanah namun tetap permeable terhadap  pergerakan  air,  dan
sebagai  perkuatan  yaitu  stabilisasi  massa tanah  dengan  pemberian  kekuatan  tarik kesistem  tanah  dan  kain  geotekstil  (Bina Marga,  2009).  Terkait  dengan  fungsi geotekstil sebagai perkuatan, maka terdapat tiga  tipe  mekanisme  perkuatan  yaitu gesekan, angker, dan membran (Hardiyatmo, 2013).
Melihat perbedaan jenis tanah gambut yang memiliki  kandungan  serat  organik  lebih banyak  dibandingkan  dengan  jenis  tanah lainnya,  maka  memungkinkan  akan  terjadi perbedaan  gaya  gesek  (kohesi)  antar permukaan tanah gambut-geotekstil. Hal ini masih belum diketahui secara pasti, berapa besarkah  gaya  gesek  permukaan  tanah gambut-geotekstil, dimana geotekstil memiliki  fungsi  sebagai  pemberi  kekuatan atau tulangan dan pemisah antara dua jenis tanah  yang  berbeda  maupun  pada  jenis tanah  yang  sama.  Melihat  permasalahan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka dilakukanlah penelitian gaya gesek permukaan antara tanah gambut-geotekstil. Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan karena akan menjadi bahan referensi dalam ilmu  pengetahuan,  perencanaan,  dan pelaksanaan konstruksi khususnya penerapan  pengunaan  bahan  geotekstil pada  tanah  gambut.  Sedangkan  tujuan khusus dalam penelitian ini adalah meninjau nilai kohesi ( c ) dan nilai sudut gesek (  ) yang terjadi antara permukaan tanah gambut dan geotekstil dan  rasio δ/  interaksi permukaan tanah-geotekstil dengan menggunakan  alat  uji  gesek  langsung  di laboratorium.
Spesifikasi  khusus  dalam  skema  penelitian ini adalah uji coba produk bahan geotekstile terhadap permukaan tanah gambut. Luaran penelitian  yang  dihasilkan  dalam  bentuk model  persamaan  tegangan  normal  (  n ), tegangan gesek (  ), dan rasio δ/  .

## Perumusan Masalah
Bagaimana  nilai  kohesi,  sudut  gesek,  dan rasio  gesek  antar  muka  tanah  gambut- geotekstil jika dalam kondisi tidak terendam air dan kondisi terendam air.

## Tinjauan Pustaka
Salah  satu  ciri  khas  dari  tanah  gambut adalah  mengandung  serat,  kadar  organik tinggi,  dan  berwarna  coklat  sampai kehitaman.
Tabel 1. Klasifikasi Tanah Gambut Menurut ASTM D4427-92 (2002)
A

## Berdasarkan kadar serat
Fibric (Gambut mentah) Kadar serat >67% Hemic (Gambut matang sedang) Kadar serat 33%- 67% Sapric (Gambut matang) Kadar serat <33% B Berdasarkan Kadar Abu Kadar  abu rendah Kadar abu < 5% Kadar  abu sedang Kadar abu 5 – 5% Kadar  abu tinggi Kadar abu >15% C Berdasarkan Daya Serap Terhadap Air Kecil Kapasitas penyimpanan air <300% Moderat Kapasitas penyimpanan air 300 - 800% Tinggi Kapasitas penyimpanan air 800 - 1500% Ekstrim Kapasitas penyimpanan air >1500% D Berdasarkan Tumbuhan Pembentuk Terbentuk dari satu tumbuhan Gambut kayu Gambut pakis (kelakai)
Gambut eceng gondok Terbentuk dari berbagai tumbuhan Gambut daun ilalang dan pakis Gambut lumut dan keduduk

## Geotekstil
Geotekstil terdiri dari dua jenis yaitu woven (tenun) dan non woven (tanpa tenun).
a. Geotekstil woven Geotekstil woven adalah lembaran geotekstil  terbuat  dari  bahan  serat  sintetis tenunan  dengan  tambahan  pelindung  anti ultra violet yang mempunyai kekuatan tarik cukup  tinggi.  Geotekstil  woven  dibuat sebagai  usaha  untuk  perbaikan  tanah khususnya  yang  berhubungan  dengan  di bidang konstruksi secara efisien dan efektif. Fungsi  dari  geotekstil  woven  antara  lain untuk  mengatasi  atau  menanggulangi masalah  pembuatan  jalan  dan  timbunan pada dasar tanah lunak, tanah rawa. Bahan baku  material  ini  adalah  Polypropylene Polymer  (PP)  dan  ada  juga  dari  Polyester (PET) yang didukung oleh hasil test dan hasil riset  di  laboratorium,  mengikuti  standar ASTM  (American  Standard  Testing  and Material)  antara  lain  kekuatan  tarik, kekuatan  terhadap  tusukan,  sobekan, kemuluran dan juga ketahanan terhadap mic organisme, bakteri, jamur dan bahan-bahan kimia (Bimtek Bina Marga, 2009).
b. non woven geotekstil Geotekstil  Non  Woven,  atau  disebut filter fabric (pabrik)  adalah  jenis  geotekstil  yang tidak  teranyam,  berbentuk  seperti  karpet kain. Umumnya bahan dasarnya terbuat dari bahan  Polimer  Polyesther  (PET)  atau Polypropylene  (PP)  (Bimtek  Bina  Marga, 2009).

## Kuat Gesek Tanah
Kuat gesek tanah adalah kemampuan tanah melawan  tegangan  gesek  yang terjadi  pada saat  terbebani.  Keruntuhan  gesek  ( shear failur )  tanah  terjadi  bukan  disebabkan karena  hancurnya  butir-butir  tanah  tetapi karena  adanya  gerak  relatif  antara  butir- butir  tanah  tersebut.  Kekuatan  gesek  yang dimiliki  oleh  suatu  tanah  disebabkan  oleh beberapa faktor yaitu
a. Pada  tanah  berbutir  halus  (kohesif) misalnya tanah lempung, kekuatan gesek yang  dimiliki  tanah  disebabkan  karena adanya kohesi atau lekatan antara butir- butir tanah.
b. Pada tanah berbutir kasar (non kohesif), kekuatan  gesek  disebabkan  karena adanya gesekan antara butir-butir tanah sehingga  sering  disebut  sudut  gesek dalam.
c. Pada  tanah  yang  merupakan  campuran antara tanah halus dan tanah kasar ( c dan  ).
Kekuatan  gesek  disebabkan  karena  adanya lekatan  (kohesi)  dan  gesekan  antara  butir- butir  tanah  (karena  ).  Grafik  kuat  gesek tanah  dapat  dilihat  pada  Gambar  di  bawah ini. Sedangkan kuat gesek tanah dinyatakan dengan rumus:
 = c +  tan  (tanah asli)  = c a +  tan  (tanah- geotekstile) Dimana  adalah  kekuatan  gesek  tanah, c adalah  kohesi  tanah,  c a adalah  adhesi geotekstil  terhadap  tanah,  adalah tegangan  total,  dan  adalah  sudut  gesek permukaan tanah-geotekstil.
Gambar 1. Mekanisme gaya-gaya yang bekerja pada uji gesek langsung
Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait geotekstil dengan permukaan tanah sebagai berikut:
1. Ahmad  Rifa’i (2009)  melakukan pengujian  dengan  judul  “Perilaku Interaksi  Tanah-Geotekstil  Terhadap Parameter  Kuat  Gesek Tanah”. Dari penelitian  tersebut  sampel  tanah  yang digunakan  adalah  pasir  dan  lempung pada kondisi kepadatan kering maksimum  yang  bervariasi.  Dari  hasil analisis  didapatkan  nilai  parameter tanah  lempung  pada  kondisi  OMC (Optimum Moisture Content) dan MDD (Maksimum  Dry  Density)  yaitu  (c)  = 39,06 kN/m 2 dan sudut gesek dalam (  ) =  26,6 0 .  Nilai  parameter  sudut  gesek dalam pasir adalah (  ) = 33,7 0 pada Dr = 50%  dan  38,2 0 pada  Dr  =  90%. Pengaruh  parameter  c  dan  dalam simulasi  numeris  diwujudkan  dalam nilai  parameter  Rinterface.  Semakin tinggi  nilai  Rinterface  mengakibatkan menurunnya displacement , momen dan
gaya  gesek  sehingga  menaikkan  nilai faktor aman.
2. Norseta  Ajie  Saputra  dkk  (2013), melakukan  pengujian  dengan  judul
“Kekuatan Gesek  Antarmuka  Laterit Palangkaraya dan Geotekstil Berdasarkan Uji Gesek Langsung”. Dari pegujian di dapat Rasio δ/  tanah laterit Palangka Raya dengan geotekstil woven HRX 250 (halus) secara umum sebesar
0,81 hingga 0,90, geotekstil woven HRX 300  (agak  kasar)  sebesar  0,75  hingga
0,77.

## Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen skala laboratorium. Laboratorium yang
digunakan  adalah  laboratorium  mekanika tanah.
Tahapan-Tahapan Penelitian: Tahapan penelitian yang akan menjadi dasar dalam  pelaksanaan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Kajian literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah,  serta  informasi-informasi  yang terkait pada penelitian.
2. Pengumpulan data berupa data sekunder maupun  data  primer.  Data  skunder didapatkan  dari  penelitian  sebelumnya sedangkan data primer didapat dari hasil pengujian di laboratorium.
3. Pengambilan  bahan  uji  tanah  gambut  di daerah  Kabupaten  Banjar  dan  material geotekstil.
4. Pengujian  benda  uji  sifat  fisis  dan  sifat mekanik uji gesek langsung ( direct shear test )
di laboratorium dengan
menempatkan  material  geotekstil  tepat di  tengah  antara  penahan  yang  terbuat dari  papan  triplek  dan  bahan  uji  tanah gambut sesuai dengan standar pengujian yang telah ditetapkan.

## Gambar 2. Penempatan Geotekstil Dalam Pengujian Geser Langsung
5. Pengujian laboratorium dan analisis data.
6. Penyusunan laporan akhir.

## Hasil Pembahasan
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian  di laboratorium,  maka  dapat  dilihat  data-data sebagai berikut.
1. Sifat Fisik Tanah Gambut Asli Sifat  fisik  tanah  asli  dari  hasil  uji laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sifat Fisik Tanah Gambut Asli No Sifat Fisik Tanah Gambut Hasil 1  Kadar serat 62,48% 2  Kadar air (w) 324% 3  Berat  volume  tanah (  b )
1,046 t/m 3
Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat, bahwa  tanah  asli  memiliki  kadar  serat 62,48%, dan kadar air 324%. hasil pengujian laboratorium tersebut dapat diketahui tanah gambut dapat di klasifikasikan sebagai tanah gambut Hemic (gambut matang sedang).
2. Sifat Mekanik Tanah Gabut Asli
Sifat  mekanik  tanah  asli  dari  hasil  uji laboratorium dapat dilihat pada Gambar 3.
Tanah Penahan Geotekstil N T’

## Gambar 3. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah Gambut Asli Tidak Terendam Air
Dari  Gambar  3.  Korelasi  gaya  normal  dan gaya  gesek  tanah  asli  dalam  kondisi  tidak terendam  air  dapat  diketahui  nilai  kohesi dan  sudut  gesek  tanah  dapat  dilihat  pada Tabel 3.

## Tabel 3.  Sifat Mekanik Tanah Gambut Asli  Kondisi Tidak Terendam Air
No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,017  kg/cm 2 2 Sudut gesek (  ) 14,57 0

## Gambar 4. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah Gambut Asli Terendam Air
Dari  Gambar  4.  korelasi  gaya  normal  dan gaya gesek tanah gambut asli dalam kondisi terendam  air  dapat  diketahui  nilai  kohesi dan  sudut  gesek  tanah  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4.  Sifat Mekanik Tanah Gambut
Asli Kondisi Terendam Air No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,0287  kg/cm 2 2 Sudut gesek (  ) 10.78 0
3. Nilai Kohesi  (c) dan Gesek Antar Muka (  )  Tanah  Gambut  -  Geotekstil  Woven (HRX250) Tidak Terendam Air.
Sifat  mekanik  tanah-geotekstil  woven  dari uji laboratorium dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah Gambut-Geotekstil Woven (HRX250) Kondisi tidak

## Terendam Air
Dari  Gambar  5.  Korelasi  gaya  normal  dan gaya  gesek  tanah  gambut-geotekstil  woven dalam  kondisi  tidak  terendam  air  dapat diketahui nilai kohesi dan sudut gesek tanah dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Sifat Mekanik Tanah Gambut- Geotekstil Woven (HRX250) Kondisi
Tidak Terendam Air No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,0414  kg/cm 2 2 Gesek Antar Muka (  ) 9,3 0
4. Nilai Kohesi  (c) dan Gesek Antar Muka (  )  Tanah  Gambut  -  Geotekstil  Woven (HRX250) Terendam Air.
y = 0.26x + 0.0169 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 H o ri zo n ta l S h ea r (K g /c m 2 ) Axial  Stress (Kg/cm2) y = 0.1904x  + 0.0287 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.010 0.030 0.050 0.070 H o ri z o n ta l S h e a r (K g /c m 2 ) Axial  Stress (Kg/cm2) y = 0.1642x  + 0.0414 0.040 0.045 0.050 0.055 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 H o ri z o n ta l S h e a r (K g /c m 2 ) Axial  Stress (Kg/cm2)
Gambar 6. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah-Geotekstil Woven (HRX250) Kondisi Terendam Air
Dari  Gambar  6.  Korelasi  gaya  normal  dan gaya  gesek  tanah-geotekstil  woven  dalam kondisi  terendam  air  dapat  diketahui  nilai kohesi dan sudut gesek tanah dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6. Sifat Mekanik Tanah Gambut- Geotekstil Woven (HRX250) Kondisi
Terendam Air No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,0414  kg/cm 2 2 Gesek Antar Muka (  ) 9,3 0

## 5. Nilai Kohesi (c) dan Gesek Antar Muka
(  )  Gambut  -  Geotekstil  Non  Woven (TS600) Tidak Terendam Air
Gambar 7. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah Gambut-Geotekstil Non Woven (TS600) Tidak Terendam Air
Dari  Gambar  7.  Korelasi  gaya  normal  dan gaya  gesek  tanah  gambut-geotekstil  non woven  (TS600) kondisi  tidak  terendam  air dapat diketahui nilai kohesi dan sudut gesek tanah dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Sifat Mekanik Tanah-Geotekstil
Non Woven (TS600) kondisi tidak terendam air No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,0178  kg/cm 2 2 Gesek Antar Muka (  ) 12,9 0
6. Nilai Kohesi  (c) dan Gesek Antar Muka (  )  Tanah  Gambut  -  Geotekstil  Non Woven (TS600) Terendam Air.
Gambar 7. Korelasi Gaya Normal dan Gaya Gesek Tanah-Geotekstil Non
Woven (TS600) Kondisi Terendam Air
Dari  Gambar  7.  Korelasi  gaya  normal  dan gaya  gesek  tanah  gambut-geotekstil  non woven (TS600) kondisi terendam air dapat diketahui nilai kohesi dan sudut gesek tanah dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Sifat Mekanik Tanah Gambut- Geotekstil Non Woven (TS600) Kondisi
Tidak Terendam Air No Sifat Mekanik Hasil 1 Kohesi (c) 0,023 kg/cm 2 2 Gesek Antar Muka (  ) 9,1 0
y = 0.1642x  + 0.0414 0.040 0.045 0.050 0.055 0.010 0.030 0.050 0.070 H o ri z o n ta l S h e a r (K g /c m 2 ) Axial  Stress (Kg/cm2) y = 0.2303x  + 0.0178 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070
H o ri z o n ta l S h e a r (K g /c m 2 ) Axial  Stress (Kg/cm2) y = 0.1602x  + 0.0218 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.010 0.030 0.050 0.070 H o ri z o n ta l S h e a r (K g /c m 2 )
Axial  Stress (Kg/cm2)
Rekap Nilai Kohesi (c), Sudut Gesek (  ) , dan Rasio Gesek Antar Muka (δ/  ).
Dari  hasil  analisa  di  atas,  dapat  deketahui nilai-nilai  kohesi,  sudut  gesek,  dan  gesek antar muka dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Rekap Nilai Kohesi (c) dan Sudut Gesek (  ), dan Rasio Gesek Antar Muka (  /  )
No Skema pengujian Hasil Pengujian Laboratorium Koh esi (c) Sudut gesek (  ) Gesek Antar Muka (  ) rasio δ/  1 Tanah Asli (Tidak Terenda m Air) 0,01 7 14,82 0 Tanah Asli (Terenda m Air) 0,02 9 10,78 0 2 Tanah Asli- Geotekstil Woven HRX250 (Tidak Terenda m Air) 0,01 6 11,59 0 0,78 Tanah Asli- Geotekstil Woven HRX250 (Terenda m Air) 0,04 1 9,32 0 0,86 3 Tanah Asli- Geotekstil Non Woven TS600 (Tidak Terenda m Air) 0,01 8 12,97 0 0,88 Tanah Asli- Geotekstil Non Woven TS600 (Terenda m Air) 0,02 3 9,10 0 0,84
Dari  hasil  analisis  pada  Tabel  9.  diketahui nilai  kohesi  (c)  pada  tanah  gambut  sangat
kecil  jika  dibandingkan  dengan  jenis  tanah lainnya  sama  halnya  dengan  nilai  sudut gesek  (  )  tanah  gambut,  ini  dikarenakan komposisi penyusun tanah gambut didominasi  oleh  serat-serat  hasil  dari pembusukan tumbuh-tumbuhan yang mengalami dokomposisi oleh alam. Sehingga tanah  gambut  memiliki  nilai  kohesi  dan sudut gesek yang sangat kecil.
Skema  pengujian  tanah  gambut-geotekstil dapat  dilihat  terjadi  penurunan  terhadap nilai  kohesi  (c)  dan  sudut  gesek  (  ).  Jika dilihat  dari  nilai  kohesi  (c) terbesar terjadi pada tanah asli-geotekstil woven (HRX250) kondisi  terendam  air  sebesar  0,041, sedangkan  nilai  gesek  antar  muka  (  ) terbesar  terjadi  pada  tanah  asli-geotekstil non woven (TS600) kondisi tidak terendam air sebesar 12,97 0 . Untuk rasio (  /  ) tanah gambut  jenis  geotekstil  woven  (HRX250) memiliki  rasio  0,78  untuk  kondisi  tidak terendam  air  sedangkan  kondisi  terendam air  memiliki  rasio  0,86.  Geotekstil  non woven  (TS600)  memiliki  rasio  0,88    untuk kondisi  tidak  terendam  air,  sedangkan kondisi  terendam  memiliki  rasio  0,84.  Hal ini  terjadi  karena  perbedaan  bentuk  dari permukaan  geotekstil  itu  sendiri  sehingga dapat  mempengaruhi  dari  nilai  kuat  gesek antar  muka  tanah-geotekstil,  akan  tetapi butiran  tanah  juga  memiliki  pengaruh terhadap kekuatan gesek antar muka tanah gambut yang didominasi oleh serat gambut itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  terhadap  data  yang telah    dilakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Tanah  gambut  yang  berasal  di  daerah Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan  diklasifikasikan  ke  dalam gambut Hemic (Gambut  matang sedang).
2. Dari  hasil  pengujian  dapat  diketahui kekuatan gesek antarmuka yang terjadi tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  jenis geotekstilnya saja, akan tetapi kandungan  serat  pada  tanah  gambut juga memiliki pengaruh pada nilai sudut gesek  antar  muka  tanah  gambut- geotekstil.
3. Rasio  (  /  )  tanah  gambut  jenis geotekstil  woven  (HRX250)  memiliki rasio 0,78 untuk kondisi tidak terendam air  sedangkan  kondisi  terendam  air memiliki  rasio  0,86.  Geotekstil  non woven  (TS600)  memiliki  rasio  0,88 untuk  kondisi  tidak  terendam  air, sedangkan  kondisi  terendam  memiliki rasio 0,84.

## Daftar Pustaka
Ahmad Rifa’i. 2009. Perilaku Interaksi Tanah Geotekstil  Terhadap  Paramaeter  Kuat Gesek. Dinamika Teknik Sipil. Volume 9 Nomor 1. Januari 2009 : 92 – 100.
Asha, B.S. dan Mandal, J.N.. Filtration tests on marine clay-jute geotekstil filter sheats systems. Electronic Journal of Geotechnical Engineers. 17: 2659-2672. Azizah,  F.N.,  Surjandari,  N.S.  dan  As’ad,  S.
2014.  Penggunaan  geotekstil  pada lereng sungai gajah putih Surakarta. E- Jurnal Matriks Teknik Sipil. 2 (1): 140- 146.
Departemen  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah. 2004. Perencanaan Konstruksi Timbunan Jalan Diatas Gambut Dengan Metode Pembebanan. Jakarta. Departemen  Pekerjaaan  Umum  Direktorat Jendral  Bina  Marga  Direktorat  Bina Teknik. 2009. Perencanaan dan Pelaksanaan  Perkuatan  Tanah  Dengan Geosintetik. Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009. Perencanaan dan Pelaksanaan
Perkuatan  Tanah  Dengan  Geosintetik. Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jendral  Bina  Marga.  2009.  Spesifikasi Khusus  Interim  Seksi  3.5  Geotekstil.
Jakarta
Hardiyatmo, H. C.  2012.  Mekanika  Tanah  I.
Edisi 6. Gadjah Mada University Press. Hardiyatmo,  H.  C.  2013.  Geosintetik  Untuk Rekayasa  Jalan  Raya  Perancangan  dan Aplikasi.  Edisi  2.  Gadjah  Mada University Press.
Laksono,  T.  D.  2011.  Perbaikan  Tanah
Dengan Menggunakan Geotekstil.
Journal Teodolita 12 (2): 19-26.
Saputra, N.A. Rustam Effendi. dan Markawie. 2013.  Kekuatan  Gesek  Antarmuka Laterit  Palangkaraya  dan  Geotekstil Berdasarkan Uji Gesek Langsung. Jurnal Teknologi  Berkelanjutan  (Sustainable Technology Journal) Volume 2 Nomor 1. (2013)pp.63-72.